ＹＰＣＯJPMS 31:2016

目 次ＣＯＰ

Ｙページ
1 適用範囲···············································································1
2 引用規格···············································································1
3 用語及び定義···········································································2
4 種類及び等級···········································································25 品質···················································································36 見本品·················································································37 試験方法···············································································47.1 サンプリング·········································································47.2 試験用試料の検分及び調製···························································47.3 試験の一般条件····································································47.4 容器の中の状態·······································································47.5 低温安定性·······································································47.6 表面乾燥性···········································································57.7 塗膜の外観···········································································57.8 ポットライフ·········································································57.9 隠ぺい率···········································································67.10 鏡面光沢度（60 度） ································································67 . 11 上 塗 り 適 合 性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67.12 耐屈曲性···········································································67.13 耐おもり落下性···································································67.14 層間付着性 I（下塗り塗料と中塗り塗料との間）·······································77.15 層間付着性 II（中塗り塗料と上塗り塗料との間）·····································87.16
耐アルカリ性·······································································87.17
耐酸性·············································································87.18耐湿潤冷熱繰返し性·································································97.19
加熱残分···········································································97.20促進耐候性········································································97.21屋外暴露耐候性····································································108検査··················································································109表示··················································································10
附 属 書 A （ 規 定 ） フ ィ ル ム ア プ リ ケ ー タ 塗 装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
附属書 B（規定）屋外暴露耐候性····························································12
附属書 C（参考）鋼構造物用水性耐候性塗料の試験手順········································14
解 説····················································································15

1JPMS 31:2016

一般社団法人 日本塗料工業会規格

JPMS 31：2016

鋼構造物用水性耐候性塗料
Long durable water-borne
water-bone paints for steel structures
1

ＣＯＰＹ

適用範囲
この規格は，主に鋼構造物の美装仕上げ塗りに用い，長期の耐候性をもつ水性塗料について規定する。
ただし，この規格の塗料は，水を主要な揮発成分とし、鉛やクロムなどの有害な重金属を使用しないものとする。
2
引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。
）を適用する。
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS K 5500 塗料用語
JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 1 節：試験一般（条件及び方法）
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 2 節：サンプリング
JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 3 節：試験用試料の検分及び調製
JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 4 節：試験用標準試験板
JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 6 節：養生並びに試験の温度及び湿度
JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 7 節：膜厚JIS K 5600-1-8 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 8 節：見本品
JIS K 5600-2-6 塗料一般試験方法－第 2 部：塗料の性状・安定性－第 6 節：ポットライフ
JIS K 5600-2-7 塗料一般試験方法－第 2 部：塗料の性状・安定性－第７ 節：低温安定性
JIS K 5600-3-2 塗料一般試験方法－第 3 部：塗膜の形成機能－第 2 節：表面乾燥性（バロチニ法）
JIS K 5600-4-1 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 1 節：隠ぺい力（淡彩色塗料用）
JIS K 5600-4-3 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 3 節：色の目視比較
JIS K 5600-4-6 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 6 節：測色（色差の計算）
JIS K 5600-4-7 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 7 節：鏡面光沢度
JIS K 5600-5-1 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 1 節：耐屈曲性（円筒形マンドレル法）
JIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 3 節：耐おもり落下性
JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 6 節：付着性（クロスカット法）
JIS K 5600-6-1 塗料一般試験方法－第 6 部：塗膜の化学的性質－第 1 節：耐液体性（一般的方法）
JIS K 5600-7-2 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 2 節：耐湿性（連続結露法）
JIS K 5600-7-4 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 4 節：耐湿潤冷熱繰返し性JIS K 5600-7-6 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 6 節：屋外暴露耐候性
JIS K 5600-7-7 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 7 節：促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）JIS K 5600-8-1 塗料一般試験方法－第 8 部：塗膜劣化の評価－第 1 節：一般的な原則と等級
JIS K 5600-8-2 塗料一般試験方法－第 8 部：塗膜劣化の評価－第 2 節：膨れの等級
JIS K 5600-8-4 塗料一般試験方法－第 8 部：塗膜劣化の評価－第 4 節：割れの等級

3JPMS 31:2016
5

品質
品質は，箇条 7 によって試験したとき，表 2 を満足しなければならない。
表 2－品質
項目

上塗り塗料
1級

2級

中塗り塗料
3級

試験項目
番号

かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。
7.4
変質しない。
7.5
表面乾燥する。
7.6
正常である。
7.7
規定時間後，使用できる。
7.8b)
白・淡彩 は 90 以上，鮮明な赤及び黄は 50 以上，その他の色は 80 7.9以上
鏡面光沢度（60 度）
70 以上－c)
7.10c)
上塗り適合性－支障がない。
7.11
耐屈曲性
折曲げに耐える。
7.12
耐おもり落下性（デュポン式） 塗膜に割れ及び剝がれが生じない。
7.13c)
層間付着性Ⅰ－異常がない。
7.14
Ⅱ異常がない。
7.15
耐アルカリ性異常がない。
7.16
耐酸性異常がない。
7.17
耐湿潤冷熱繰返し性
湿潤冷熱繰返しに耐える。
7.18
加熱残分 ％
白・淡彩 b) は 40 以上，その他の色は 30 以上
白・淡彩 b) は7.1950 以上，その他の色は 40 以
上7.20
照射時間 500 －c)
照射時間 1 000
促進耐候性
照射時間 2 000時間の促進耐候 時間の促進耐時間の促進耐性試験に耐え候性試験に耐候性試験に耐る。
える。
える。
光沢保持率が －c)
光沢保持率が屋外暴露耐候性
光沢保持率が7.21
60％以上で白40％以上で白亜 30％以上で白亜化の等級が 1 化の等級が 2，1 亜化の等級が又は 0
3，2，1 又は 0又は 0a)
注
1 液形は適用除外とする。
b)
淡彩とは，白エナメルを主成分として作った塗料の塗膜に現れる，灰色，桃色，クリーム色，うすい緑色，水色などのようなうすい色で，JIS Z 8721 による明度 V が 6 以上 9 未満のものとする。
c)
表 2 のダッシュ（－）は，規定項目の試験をしないことを示す。

ＣＯ

Ｐ

Ｙ

容器の中の状態
低温安定性（－5℃）
表面乾燥性
塗膜の外観
ポットライフ a)
隠ぺい率 ％

6

見本品
見本品は，JIS K 5600-1-8 に規定する見本品の区分によって，表 3 とする。

15

JPMS 31:2016

JPMS 31：2016
鋼構造物用水性耐候性塗料
解 説
この解説は，本体及び附属書に規定・記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもので，規定の一部ではない。この解説は，一般社団法人日本塗料工業会が編集・発行するものであり，この解説に関する問合せは，一般社団法人日本塗料工業会へお願いします。
1

制定の趣旨
我が国では高度経済成長期を通じて自動車，電子機器などの産業において目まぐるしい技術革新を続けてきているが，一方でそれによる地球環境への影響に配慮する声も高まっている。塗料，インク、接着剤等には揮発性有機化合物（Volatile Organic Compound 略して VOC）が含まれており，大気汚染物質の一つである光化学オキシダントの発生原因とされている。特に塗料・塗装業界に対する VOC 排出量削減の声は高い。橋梁やブＹラント設備，鉄塔等の鋼構造物塗装においても，VOC 排出量の削減が求められており，官公庁や民間企業等で様々な取り組みが行われている。

独立行政法人土木研究所（現国立研究開発法人土木研究所）と塗料製造会社 6 社は鋼構造物塗装の VOC 削Ｐ減に関する共同研究を平成 18 年から平成 23 年まで行い[1]，平成 26 年発行の鋼道路橋防食便覧には環境に優しい塗装系として水性エポキシ樹脂塗料下塗等を適用した塗装仕様例が記載されている[2]。また，公益財団法人
鉄道総合技術研究所から平成 25 年に発行された鋼構造物塗装設計施工指針には中塗・上塗に水系塗料を適用Ｏした塗装系 ECO が記載されている[3]。そのほかに，東京都環境局からは橋梁，水門を対象とした低 VOC 塗装仕様・超低 VOC 塗装仕様を記載した VOC 対策ガイドが発刊されている[4]。しかしながら，鋼構造物用水性塗料の品質規格の業界標準となる JPMS，JIS 規格は定められてなく，故に鋼構造物塗装における水性化はあまった。
2

制定の経緯

Ｃり進んでいないのが現状である。環境保全につながる水性塗料の適用・普及を促すために，本規格の制定を行上塗りに適用する水性塗料の JIS 規格としては，JIS K 5660:2008（つや有合成樹脂エマルションペイント）があるが，コンクリート，セメントモルタル面などの塗装を目的とした塗料である。鋼構造物用の中塗塗料・上塗塗料の JIS 規格としては，JIS K 5659:2008（鋼構造物用耐候性塗料）が該当する。鋼構造物塗装設計施工指針に記載の水系ポリウレタン樹脂塗料用中塗，水系ポリウレタン樹脂塗料上塗の品質内容も参考にし，鋼構造物用水性耐候性塗料の規格を JPMS にて新たに制定した。
3

審議中に問題となった事項
JIS K 5659（鋼構造物用耐候性塗料）は規格制定の経緯より，基本的には溶剤形塗料の品質で規格設定されており，水性塗料の特性を考慮したものではない。今回規格を制定するにあたっては，水性塗料であることを十分に考慮し，鋼構造物塗装設計施工指針に記載の水系ポリウレタン樹脂塗料用中塗，水系ポリウレタン樹脂塗料上塗の品質内容を参考にした。JIS K 5659（鋼構造物用耐候性塗料）の内容と異なる事項については十分に審議した。以下に審議した各事項について説明する。
a)

揮発成分
適用範囲において，水を主な揮発成分とすると記載した。揮発成分の種類や含有量の測定に関しては，JIS K

5601-5-2:2008（塗料成分試験方法－第 5 部：塗料中の揮発性有機化合物(VOC)の測定－第 2 節：水系塗料(標準